\begin{table}%T3
\caption{\label{FWHM}Peak position $\lambda_{\rm p}$ and {\it FWHM} of the strongest FIR~phyllosilicate bands at 10~K.}
\small%\centering
\par
\begin{tabular}{ccc|ccc|ccc|ccc}
\hline\hline
\multicolumn{3}{c}{Talc} & \multicolumn{3}{c}{Picrolite} & \multicolumn{3}{c}{Montmorillonite} & \multicolumn{3}{c}{Chamosite} \\
$\lambda_{\rm p}$ & {\it FWHM} & {\it FWHM}/$\lambda_{\rm p}$ & $\lambda_{\rm p}$ & {\it FWHM} & {\it FWHM}/$\lambda_{\rm p}$ & $\lambda_{\rm p}$ & {\it FWHM} & {\it FWHM}/$\lambda_{\rm p}$ & $\lambda_{\rm p}$ & {\it FWHM} & {\it FWHM}/$\lambda_{\rm p}$ \\
($\mu$m) & ($\mu$m) & & ($\mu$m) & ($\mu$m) & & ($\mu$m) & ($\mu$m) & & ($\mu$m) & ($\mu$m) & \\
\hline
56.0 & 1.4 & 0.025 & 76.0 & 2.7 & 0.035 & 103 & 10.2 & 0.099 & 71.5 & 4.7 & 0.066 \\
59.0 & 1.8 & 0.031 &      &     &       &     &      &       & 76.5 & 3.7 & 0.048 \\
95.5 & 4.5 & 0.047 &      &     &       &     &      &       & 89.0 & 6.6 & 0.074 \\
     &     &       &      &     &       &     &      &       &  272 &  17 & 0.062 \\
\hline
\end{tabular} 
\end{table}